## I.   PENDAHULUAN
Perkembangan  industri  beton  di  Indonesia sangatlah  maju  dan  berkembang.  semakin meningkatnya  pembangunan  di  suatu  negara maka  penggunaan  material  konstruksi  menjadi semakin  meningkat.  Beton  adalah  material konstruksi  yang  pada  saat  ini  sudah  sangat umum digunakan. Pentingnya peranan konstruksi beton  menuntut suatu kualitas beton yang  memadai.  Prinsip  manajemen  aset infrastruktur mengatakan bahwa suatu infrastruktur  harus  dikelola  dengan  baik  agar selalu  bisa  berfungsi  dengan  baik  secara ekonomis  disepanjang  masa  hidupnya.  Salah satu  faktor  yang  harus  dijaga  untuk  mencapai tujuan pengelolaan tersebut adalah penggunaan material  konstruksi  yang  baik.  Karena  struktur beton praktis selalu ada disetiap infrastruktur di
Indonesia,  maka  penelitian  untuk  menemukan kualitas  beton  yang  lebih  baik  dan  lebih  tepat sesuai dengan kebutuhan harus selalu dilakukan.
Secara  sederhana,  beton  dibentuk  oleh pengerasan  campuran  antara  semen,  air, agregat  halus  (pasir),  dan  agregat  kasar  (batu pecah  atau  kerikil).  Perkembangan  yang  telah sangat dikenal adalah ditemukannya kombinasi  antara  material  beton  dan  tulangan baja  yang  digabungkan  menjadi  satu  kesatuan konstruksi dan dikenal sebagai beton bertulang [1].
Penelitian-penelitian telah banyak dilakukan  untuk  memperoleh  suatu  penemuan alternatif  penggunaan  konstruksi  karena  beton merupakan  unsur  yang  sangat  penting, mengingat  fungsinya  sebagai  salah  satu

## PENGARUH SUBSTITUSI SEMEN AM 87 TERHADAP KUAT TEKAN BETON K225
Rita Anggrainy 1) , Asrullah 2) , Ayu Ismail 3)
1,2,3,) Dosen Program Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang email : 1) rita.anggrainy@gmail.com
2) Corresponding Author : asrull66@yahoo.co.id email : 3) ayuismail26@yahoo.com

## Abstrak
Beton  adalah  material  konstruksi  yang  pada  saat  ini  sudah  sangat  umum  digunakan.  Perkembangan industri  beton  di  Indonesia  sangatlah  maju  dan  berkembang,  semakin  meningkatnya  pembangunan  di suatu  negara  maka  penggunaan  material  konstruksi  menjadi  semakin  meningkat.  Pentingnya  peranan konstruksi  beton  menuntut  suatu  kualitas  beton  yang  memadai.  Salah  satu  faktor  yang  harus  dijaga untuk mencapai tujuan pengelolaan tersebut adalah penggunaan material konstruksi yang baik. Karena struktur beton praktis selalu ada disetiap infrastruktur di Indonesia, maka penelitian untuk menemukan kualitas  beton  yang  lebih  baik  dan  lebih  tepat  sesuai  dengan  kebutuhan  harus  selalu  dilakukan. Penelitian-penelitian telah banyak dilakukan untuk memperoleh suatu penemuan alternatif penggunaan konstruksi karena beton merupakan unsur yang sangat penting, mengingat fungsinya sebagai salah satu pembentuk  struktur  yang  paling  banyak  digunakan  oleh  masyarakat.  Keadaan    ini  dapat    dimaklumi, karena  sistem  konstruksi  beton  mempunyai  banyak  kelebihan  jika  dibandingkan  dengan  bahan  lain. Keunggulan  beton  sebagai  bahan  konstruksi  antara  lain  mempunyai  kuat  tekan  yang  tinggi,  dapat mengikuti bentuk bangunan secara bebas, tahan terhadap api dan biaya perawatan yang relatif  murah. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetetahui  pengaruh  sumbstitusi  semen  AM  87  terhadap  kuat tekan  beton  K  225.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  SNI  63-2834-2000  tata  cara pembuatan  campuran  beton  normal.    Kesimpulan  dari  hasil  pengujian  didapat  nilai  kuat  tekan  beton normal (BN) umur 28 hari sebesar 225,60 kg/cm 2 lebih besar dari kuat tekan beton rencana yaitu 225 kg/cm 2 dan  nilai  kuat  tekan  beton  terbesar  dengan  penambahan  AM  87  sebesar  10%  (BAM87.10) umur 28 hari sebesar 229,33 kg/cm 2 .
Kata Kunci : Kuat tekan, semen AM 87, nilai slump, substitusi, K 225
pembentukstruktur yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Keadaan  ini dapat dimaklumi,  karena  sistem  konstruksi  beton mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan  dengan  bahan  lain.  Keunggulan beton  sebagai  bahan  konstruksi  antara  lain mempunyai  kuat  tekan  yang  tinggi,  dapat mengikuti bentuk bangunan secara bebas, tahan terhadap  api  dan  biaya  perawatan  yang  relatif murah.n
Industri    beton  di  Indonesia  sudah  sangat maju  dan  berkembang.  Maka  penggunaan material konstruksi menjadi semakin meningkat.  Dibutuhkan  material  lain  sebagai substitusi  untuk  pembuatan  beton.  Penelitian yang  menggunakan  semen  AM  87  sebagai alternatif  substitusi  dalam  campuran  beton  dari berat  semen  beton  normal.  Dengan  belum pernahnya dilakukan berdasarkan penyelusuran peneliti  sendiri,  pada  penelitian  ini  peneliti mencoba  melakukan  kajian    dan  berharap penelitian ini sebagai penambahan pengetahuan dalam  rangkah  desain  beton  khusunya  sebagai penambahan  material  dalam  campuran  beton. Beberapa  penelitian  tentang  campuran  beton sudah  banyak  dilakukan  oleh  peneliti-peneliti lainnya diantaranya ; Suhendro T, Aditya G W (2012)  dengan  menggunakan  ampas  tebu  dan abu arang briket terjadi peningkatan kuat tekan beton  sebesar  27,78  %  dari  kuat  tekan  beton normal [2]. Hasil penelitian Asrullah (Asrullah,2018) adanya peningkatan kuat tekan beton  dengan  penambahan  Sika  Concrete Refair  Mortar  yaitu  dengan  penambahan  5%, dan  terjadi  penurunan  dengan  penambahan 10%, 15% dan 20% [3].

## II. KAJIAN PUSTAKA
Beton  adalah  sebuah  bahan  bangunan komposit  yang  terbuat  dari  kombinasi  bahan pengikat  (pada  umumnya  terdiri  dari  semen hidrolis  dan  air),  agregat  halus  (pasir),  dan agregat  kasar  (koral/batu  pecah)  dengan  atau tanpa  bahan  tambahan  [4].  Sifat  beton dipengaruhi  oleh  bahan  pembentuknya  serta cara  membuatannya.  Semen  berfungsi  sebagai pengikat  beton  itu  sendiri.  Untuk  kadar  umpur, gradasi,  berat  jenis  agregat  mempengaruhi kekuatan  beton  SNI  03-2847-2013)  [5]. Menurut [6] gradasi agregat halus mempengaruhi pengerjaanya, sedangkan agregat  kasar  mempengaruhi  kekuatan  beton. Kualitas  dan  kuantitas  air  mempengaruhi pengerasan dan kekuatan beton.
Dalam  suatu  proses  pembuatan  beton, yang  perlu  diperhatikan  adalah  kekuatan, keekonomisan,  dan  durabilitas  bahan  dari beton  tersebut.  Durabilitas  adalah  daya  tahan suatu  bahan  terhadap  beban  yang  akan diterimanya. Pembuatan  beton  melalui  proses perhitungan  kadar  air,  jumlah  semen  dan jumlah  agregat  yang  diperlukan.  Setelah proses  perhitungan,  akan  dilakukan  proses pembuatan  beton  dengan  bahan-bahan  yang telah  dihitung.  Setelah  beton  terbentuk, dilakukanlah  proses  perawatan  selama  28 hari.  Seiring  dengan  mencapainya  umur beton,  maka  beton  akan  semakin  mengeras dan  akan  mencapai  kekuatan  rencana  (f’c). Pada  saat  keras,  beton  diharapkan  mampu memikul  beban  sesuai  rencana  sehingga  sifat utama  yang  harus  dimiliki  oleh  beton  adalah kekuatannya [7].
AM  87  adalah  acian  putih  premium  berbahan dasar  semen,  filler,  aditive  dan  diperkuat dengan Polymeric Binder sehingga menghasilkan  lapisan  acian  yang  halus,  tidak retak,  tidak  muda  terkelupas  dan  tahan  lama. AM  87  merupakan  campuran  siap  pakai, berfungsi sebagai lapisan yang meratakan dan menghaluskan permukaan beton atau plesteran  dan  merupakan  lapisan  awal sebelum  tahap  pengecatan atau  pemasangan walllpaper.  Keuntungan  dari  AM  87  adalah memiliki  daya  rekat  kuat,  tidak  mudah  retak, mudah  diaplikasikan,  memberikan  hasil  akhir yang  halus,  sehingga  dapat  langsung  dicat tanpa  harus  diplamir.  Produksi  AM  dikelola oleh PT. Adiwisesa Mandiri Buliding Product Indonesia  yang  memiliki  pabrik  di  Balaraja, Tangerang.  Sebagian  besar  produk  AM memiliki keunggulan yaitu  instan  jika dibandingkan  dengan  semen  konvensional. Hal  ini  tentu  membuat  masyarakat  akan  lebih mudah  dalam  penggunaannya,  ekonomis dalam  pembeliannya  dan  irit  waktu  dalam pengaplikasiannya [8].

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan suatu eksperimen  (percobaan)  di  laboratorium Fakultas  Teknik  Universitas  Palembang  yang dilakukan  Studi  Pemakaian  semen  AM  87 Sebagai  substitusi  Pada  Campuran  Beton. Pengujian  material  meliputi  pengujian  berat jenis, kadar air agregat, kadar lumpur agregat, analisa  saringan,  modulus  kehalusan,  berat jenis  agregat,  dan  penyerapan  agregat  (halus
&  kasar)  [6].  Mix  desain  mrngacuh  pada  SNI 03-2834-2000  [9]  untuk  beton  normal,  serta beton  campuran  dengan  tambahan  semen  AM 87  sebagai  5%,10%,dan  15%  dari  kebutuhan berat semen beton normal.
Kuat  tekan  beton  yang  direncankan  mutu Fc’ 20  Mpa  (mutu  minimum).  Slump direncanakan  dengan  motede  SNI  1972-2008 [10].  Tes  kuat  tekan  beton  umur  7,14,21  dan 28  hari    dengan  metode  SNI  1974-2011, cetakan  benda  uji  kubus  15  cm  x  15  cm  x  15 cm [11].

## Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1.  Hasil  Pengujian  Agregat  Halus  dan
Kasar
Hasill  pengujian  karakteristik  agregat halus dan kasar disajikan dalam tabel 1 berikut ini.

## Tabel 1. Nilai Karakteristik Agregat Halus dan Kasar
Jenis Pengujian Nilai Pasir Split 3 / 4 inch Split 1 1 / 2 inchi 1.Analisa    Saringan
36.10(1 1 / 2 ’’) 25.40(1’’) 19.10(3/4’’) 9,25(3/8’’) #4 #8 #16 #30 #50 #100 #200 2.Modulus Kehalusan 3.Berat Isi : Lepas Padat 4.Berat Jenis Semu dasar jenuh kering permukaan 5.penyerapan (%) 6.Kotoran organic 7.Lewat  saringan  No.  200 kadar lumpur 8.keausan (%) - - 100,00 97,88 92,39 74,36 37,09 10,74 1,26 0,27 3,20 1,493 1,575 2,64 2,47 2,55
2,42
No. 3 1,24 - - 100,00 89,76 54,13 27,66 0,00 - - - - - 7,02 1,323 1,390 2,65 2,54 2,57 2,42 - - 22,20 100,00 76,20 23,28 0,00 - - - - - - - 7,75 1,345 1,466 2,66 2,53 2,58 2,24 - - 22,20

## 4.2. Komposisi Campuran  Beton
Kebutuhan material beton dengan
menggunakan  metode  SNI  03-2834-2000 disajikan pada tabel 2 berikut ini :
Tabel 1. Keebutuhan Material
Untuk 1 M 3 Beton No Jenis Material Kebutuhan Material Untuk 1M 3 Beton 1 2 3
4
5 6 7 Semen Pasir Split  Gabungan  19,00 mm) dan 37,50 mm Air PDAM Beton  semen  AM87  5% dari berat semen (AM87.5) Beton semen AM87 10% dari berat semen (AM87.10) Beton semen AM87 15% dari berat semen (AM87.15) Air 371 kg 698 kg 1047kg 18,55 kg
37,10 kg
55,65 kg 185 lt

## 4.3. NILAI SLUMP
Pengujian nilai slump dilakukan setiap jenis  campuran  beton,  hasil  pengujian  nilai slump beton disajikan pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 3 Nilai Slump Berbagai Variasi Komposisi No Jenis Beton Nilai Slump (cm) 1 2 3 4 Beton Normal (BN) Beton  semen  AM  87  5%  dari berat semen (BAM87.5) Beton  semen  AM  87  10% dari berat semen (BAM87.10) Beton  semen  AM  87  15% dari berat semen (BAM87.15) 10 9,7 9,5
7,5

## Gambar 2. Nilai Slump Berbagai Jenis Beton
Hasil  yang  disajikan  pada  tabel  3, menunjukkan  nilai  s lump memenuhi  syarat yang  di  rencanakan  yaitu  8-12  cm,  kecuali untuk  nilai  slump  beton  semen  AM  87  15% yaitu  7,8  cm.    Nilai  yang  terbesar  terjadi  pada beton  dengan  Penambahan  semen  AM  87  5%, semakin  bertambahnya  persentasi    semen Amdalam  campuran  beton,  maka  semakin bervariasi  nilai slump nya,  hal  ini  terjadi kemungkinan  akibat  penambahan  semen  AM 87 semakin  besar  sehingga  tidak  terjadi penyerapan air dan juga faktor air semen tidak ada  perubahan  sehingga  terjadi  pernurunan nilai  slump  yaitu  ;  Nilai  slumpn  BN  yaitu  10 cm,  BAM87.5  nilai  slumpnya  9,7  cm, BAM87.10  nilai  slumpnya  9,5  cm  dan  untuk BAM87.15  sebesar  7,5  cm,  Hal  ini  sesuai dengan hasil penelitian Harnung Tri Hardagung    (2014)  yang  menyatakan  bahwa
faktor  air  semen  berpengaruh  terhadap  nilai slump [12].

## 4.2. Hasil Pengujian Kuat Tekan
Hasil pengujian kuat tekan beton karakteristikpada umur 28 hari setiap campuran disajikan dalam tabel 4 berikut ini.
Tabel  4. Kuat Tekan Beton Beton Umur 28 Hari No Jenis Beton Kuat Tekan (kg/cm 2 ) 1 2 3
4 Beton Normal (BN) Beton  semen  AM  87  5% dari berat semen (BAM87.5) Beton  semen  AM  87  10% dari berat semen (BAM87.10) Beton  semen  AM  87  15% dari berat semen (BAM87.15) 225,60 227,21 229,33 223,15

## Gambar 3. Nilai Kuat Tekan Beton Berbagai Jenis Beton Pada Umur 28 Hari
Hasil  yang  disajikan  pada  tabel  4,  dapat disimpulkan  dengan  bertambahnya  substitusi semen  AM  87  dalam  campuran  beton,  maka nilai  kuat  tekan  terjadi  peningkatan.  Untuk beton  normal  (BN)  kuat  tekannya  225,60 kg/cm 2 secara berturut-turut terjadi peningkatan  menjadi  227,21  kg/cm 2 untuk kuat tekan beton dengan substitusi semen AM 87 5% (BAM87.5), 229,33 kg/cm 2 untuk kuat tekan  beton  dengan  substitusi  semen  AM  87 10%  (BAM87.10),  dan  terjadi  penurunan untuk  kuat  tekan  beton  dengan  substitusi semen  AM  87  15%  (BAM87.15)  yaitu  ;
223,15  kg/cm 2 lebih  kecil  dari  Beton  Normal (BN). Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya substitusi semen  AM 87 dalam campuran  beton  dapat  meningkatkan  kuat tekan beton walaupun masih adanya penurunan pada  substitusi  semen  AM  87  pada  komposisi yang  lain.  Secara  umum  hasil  penelitian  ini membuktikan bahwa dengan adanya penambahan bahan lain dalam campuran beton dapat meningkatkan kuat tekan beton [2].

## V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan sebagai berikut.
1. Nilai  kuat  tekan  beton  Normal  (BN) sebesar  225,60  kg/cm 2 memenuhi standar perencanaan yaitu 225 kg/cm 2 . 2. Nilai kuat tekan beton dengan
substitusi semen AM 87 5%
(BAM87.5) sebesar 227,21 kg/cm 2
3. Nilai kuat tekan beton dengan
substitusi semen AM 87 10%
(BAM87.10) sebesar 229,33 kg/cm 2
4. Nilai kuat tekan beton dengan substitusi semen AM 87 15% (BAM87.15) sebesar 223,15 kg/cm 2 .

## B. Saran-saran
Dari  hasil  yang  ada,  maka  peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Usahan  adanya  penelitian  lanjutan  dengan merubah  faktor  air  semen  dengan  material yang sama
2. Lakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan material yang berbeda dengan  nilai  faktor  air  semen  tetap  dan tidak tetap.
3. Lakukan penelitian lanjutan dengan
kombinasi jenis semen lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] H.  Ali  Asroni,  (2010)  Balok  dan  Pelat Beton Bertulang, Graha Ilmu Yogyakarta  Cetakan  Pertama  ISBN  : 978-979-756-613-5
[2] Suhendro  T,  Aditya  G  W  (2012) Pengaruh  Bahan  Tambah  Filler  Abu Ampas  Tebu  dan  Abu  Arang  Briket Dengan  FAS  0,4  Terhadap  Kuat  Tekan dan  Kuat  Tarik  Beton,    Seminar
Nasional  Teknik  Sipil  UMS  2012 pp.127-133.
[3] Asrullah,  2018,  Kuat  Tekan  Beton Dengan  Menggunakan Sika  Concrete Refair Mortar Sebagai Pengganti
Semen  Pada  Campuran  Beton  K  300.
Teknik  Sipil  UNPAL  Vol.8,  No.12, Nov.2018 ISSN.2089-2950. [4]    Tjokrodimuljo  K.1996 , Teknologo Beton Nafiri    Yoyakarta.
[5] SNI 03-2847-2013. Tata Cara Perencanaan  Struktur  Beton  Untuk Bangunan  Gedung.  Jakarta:  Badan
Standarisasi Nasional.
[6] Murdock,  L.J.  &  K.M.Brook  1979, Bahan  dan  Praktek  Beton    Ed  ke  4, Cet.ke 3, Erlangga Jakarta ISBN 32-00-
038-2.
[7] Tanjung Rahayu Raswitaningrum, Randy  Fajar  Aris  Setiawan,  2019. Pengaruh  Abu  Batu  Terhadap  Kuat Tekan Beton Pasca Pembakaran Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakar Jl. Cempaka Putih Tengah XXVII p-ISSN : 2407–1846 e-ISSN : 2460-8416 Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek [8] Semen AM 87 https://ambpi.com.diakses 21 maret 2022. [9] SNI 63-2834-2000. Tata Cara
Pembuatan Campuran Beton Normal.
[10]    SNI  1972-2008.  Tata  Cara  Pengujian Slump Beton.
[11]   SNI  1974-2011.  Cara  Uji  Kuat  Tekan Beton Dengan Benda uji Kubus
[12]   Harnung  Tri  Hardagung,  Kusno  Adi Sambowo,  Purnawan  Gunawan  Kajian Nilai Slump, Kuat Tekan Dan Modulus Elastisitas Beton Dengan Bahan Tambahan  Filler  Abu  Batu  Paras  e- Jurnal MATRIKS TEKNIK SIPIL Vol. 2 No. 2/Juli 2014/131 ISSN 2354-863